k792 CHALEUR SPÉCIFIQUE DES 
Les autres représentations telles que la méthode 
différentielle de Robert Austen auraient été moins 
favorables. 
D'après les courbes de M. Osmond, représentant 
toute une série de courbes de chauffage et de refroi- 
dissement avec des alliages de fer et de nickel bien 
sériés sur toute l'échelle des pourcentages nous déter- 
minons le point de discontinuité de la chaleur spéci- 
fique vraie. Il est désigné par 4, ou 4, suivant qu'il est 
déterminé en refroidissant ou en chauffant. 
Ce point est très nettement marqué pour l’alliage 
contenant 76,75 °}, de nickel. Diminuons ou augmen- 
tons-nous la proportion de nickel, alors cette discon- 
tinuité s’estompe de plus en plus, pour devenir presque 
imperceptible dans la région du nickel pur et pour 
disparaître pour ainsi dire complètement dans les 
environs de 30 ‘/, de nickel, en tant que nous restons 
dans la région réversible. 
Ceci concorde absolument avec ce que nous avons 
observé au moyen d’une méthode entièrement diffé- 
rente. 
Ici peut se placer encore une remarque: La posi- 
tion des points de transformation, loin d’obéir à la loi 
des mélanges, varie avec la teneur en nickel suivant 
une loi encore imparfaitement définie. La concordance 
de la courbe des points de transformations ainsi que 
des discontinuités AG, en fonction du pourcentage en 
nickel (Fig. 12) nous amène à la conclusion que les 
autres propriétés ferromagnétiques obéissent quanti- 
tativement à une loi analogue à celle qui détermine la 
position des points de transformation. 
